Защитные свойства бетона с природным цеолитом по отношению к стальной арматуре

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070_

(Sub-Committee on Standards and Conformance - SCSC). Его основная цель - снизить негативное влияние, которое оказывают различные стандарты и соглашения по подтверждению соответствия на торговлю и инвестиционные потоки в азиатско-тихоокеанском регионе. SCSC выступает в роли ассистента комитета по торговле и инвестициям (Committee on Trade and Investment - CTI), помогая либерализации торговли и инвестиций в рамках АТЭС.

Текущая деятельность SCSC связана, в основном, с несколькими направлениями деятельности:

- стандартизация и сертификация в области сельского хозяйства и пищевой промышленности (обмен информацией по требованиям упаковки и маркировки, предоставление обучающих материалов);

- проведение конференций по надлежащим практикам нормативного регулирования (Good Regulatory Practices). Восьмая конференция была проведена в августе 2015 г. и была посвящена в основном вопросам создания единого интернет-ресурса, содержащего регуляторную информацию;

- работы в рамках долговременного проекта АТЭС "Сближение систем регулирования и стандартов по безопасности пищевых продуктов";

- разработка стандартов в области энергетической эффективности и защиты окружающей среды. Россия является членом АТЭС с ноября 1998 года. Основной интерес представляют проекты в

транспортной ("сухопутный мост" между Европой и странами АТЭС) и энергетической отраслях.

2. Конгресс стран тихоокеанского региона по стандартам (Pacific Area Standards Congress - PASC) -независимое объединение национальных организаций по стандартизации тихоокеанского региона [3]. Одна из основных задач конгресса - улучшение практики применения международных программ ИСО и МЭК, а так же повышение способности национальных организаций по стандартизации региона принимать участие в разработке этих программ.

3. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN). В рамках ASEAN создан сонсультативный комитет по стандартам и качеству (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - ACCSQ) [4], занимающийся гармонизацией национальных стандартов с международными и реализацией соглашения о взаимном признании в области оценки соответствия. Провозглашенная конечная цель работы комитета: "Один стандарт, одно испытание, принимаемые везде".

Список использованной литературы:

1. Образование в области стандартизации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru/ standards-in-education

2. Asia-Pacific Economic Cooperation [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.apec.org

3. Pacific Area Standards Congress [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www pascnet.org

4. Standards and Conformance [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/standards-and-conformance

© Поддубская О.М., Шушкевич Т.В., 2016

УДК 666.971. 16

Л. И. Потапова

канд. хим. наук, доцент КГАСУ Кайс Хамза Абдулмалек магистрант ИСТИЭС КГАСУ г. Казань, Российская Федирация

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА С ПРИРОДНЫМ ЦЕОЛИТОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЕ

Аннотация

Приводятся результаты исследования рН среды водно-минеральных суспензий с заменой

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070

портландцемента на 5 и 10% природным цеолитом с синайского полуострова Египта. При этом через двое суток гидратации наблюдается снижение значения рН среды с 12,9 до 12,68.

Ключевые слова рН среды, коррозия арматуры, природный цеолит

Коррозия арматуры в бетоне является частным случаем многообразного явления коррозии металлов. Под понятием коррозии металлов подразумевается процесс постепенного разрушения их поверхности в результате химического или электрохимического взаимодействия металла с окружающей средой. В соответствии с законами термодинамики железо склонно корродировать при определенных условиях окружающей его среды. Коррозия стали в бетоне является результатом электрохимического процесса, при котором на анодных участках железо переходит в раствор и превращается в ржавчину. Необходимые для этого процесса гидроксил-ионы образуются на катоде из кислорода и воды [1, с.341.].

Стальная арматура в плотном и некарбонизованном бетоне без трещин надежно защищена от коррозии. Это обусловлено высокой щелочностью рН поровой влаги, которая находится в пределах 12,5-13,5 в зависимости от вида и количества цемента, вида и количества добавок [2, с.18, 3, с.4, 4, с. 315].

Оценку рН-среды гидратирующихся цементных суспензий с модификаторами и без них осуществляли с помощью рН-метра стационарный pH 213 (фото1), производства HANNA Instruments (Германия). Значение

рН цементных (смешанных) суспензий определяли при соотношении Т/Ж= 1:20. В качестве модификатора цементных суспензий использован природный цеолит с из Египта, выпускаемый фирмой «Gawish import & export egypt» фракции 0-0,08 мм, содержащий 75% клиноптилолита.

Твердения портландцемента с добавками цеолита происходит в результате совокупного влияния процессов гидратации клинкерной части (клинкерных фаз) и химического взаимодействия гидратных новообразований с активными компонентами добавки. В первую очередь взаимодействует добавка с гидроксидом кальция, присутствующим в жидкой фазе твердеющей системы. Эта реакция протекает в воде.

Наибольший показатель рН среды равный 12,93 имеет суспензия из чистого портландцемента (рис.2). Это связано с большим количеством Ca(OH)2, выделяющимся в результате гидратации силикатных фаз клинкера. При замене части портландцемента цеолитовой добавкой количество Ca(OH)2 в продуктах гидратации снижается и вместе с этим снижается показатель рН до 12,7. Последнее способствует формированию низкоосновных гидросиликатов кальция CSH (B) с соотношением C:S до 0,8.

Время, час

Рисунок 2 - Кинетические кривые рН среды цементных суспензий с цеолитом

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070_

Как видно из рис. 2, со временем показатель рН жидкой фазы также изменяется. На начальном этапе определения рН исследуемого раствора жидкой фазы происходит резкое увеличение его значения, что вероятно связано со значительным количеством материала вступившего в химические процессы гидролиза и гидратации новообразований с выделением в раствор ионов гидроксила. К пяти часам исследования на графике отчетливо выделяются пик значений рН во всех составах и он уменьшается с увеличением количества добавки природного цеолита при незначительном смещении вправо. Далее рН среды снижается, что обусловлено, вероятно, с замедлением выделения гидроксида кальция. На вторые сутки исследования наблюдается рост рН среды в составах и минимальной его значение составляет 12,68 с 10% природного цеолита. Более низкие показатели рН среды в суспензии цемента с добавкой цеолита считаем связано с образованием большего количества гидросиликатов кальция по сравнению с суспензией без цеолита, но во всех составах рН среды выше 12,0.

Поскольку коррозионные процессы в тяжелом бетоне на гравие могут накладываться на процессы, вызывающие внутреннюю коррозию [5, с.28], то применение природного цеолита гарантирует сохранность не только металлической арматуры в нем, но в целом долговечность железобетонных изделий и конструкций. Список использованной литературы

1. Жук, Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов: учеб. пособие для вузов. - 2-ое изд. - М. : ООО ТИД«Альянс», 2006 - 427 с.

2. Морозова Н.Н. Модификация портландцемента цеолитсодержащей породой для получения смешанного вяжущего/ автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Казань, 1997

3. Овчинникова Т.С., Маринин А.Н., Овчинников И.Г. Коррозия и антикоррозионная защита железобетонных мостовых конструкций //Интернет-журнал. Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 11.

4. Морозов Н.М., Морозова Н.Н. Исследование долговечности модифицированных бетонов для монолитного строительства// Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2012. № 4. С. 312-318.

5. Морозова Н.Н., Матеюнас А.И., Хозин В.Г., Захарова Н.А., Лыгина Т.З. Внутренняя коррозия бетона на заполнителях речных месторождений Татарстана// Строительные материалы. 2005. № 11. С. 27-29.

© Потапова Л.И., Кайс Х.А., 2016 г

УДК 666.971

Л. И. Потапова

канд. хим. наук, доцент КГАСУ

Хамза Абдулмалек Кайс магистрант ИСТИЭС КГАСУ, Т.Ф. Галиев студент ИСТИЭС КГАСУ г. Казань, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО ТИПА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЦПВ

Аннотация

Гипсоцементные вяжущие являются многокомпонентным материалом, неотъемлемым компонентом которого является активная минеральная добавка. Способность минеральной добавки связывать известь при гидратации цемента оценено в работе по изменению рН водноминеральной среды. Выбор типа химического модификатора основан на щелочности среды ГЦПВ и минимальной водопотребности активной минеральной добавки, как высокодисперсного компонента многокомпонентного вяжущего. Проанализировано влияние